1276 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



classer les métaux les uns par rapport aux autres de la même façon que les 

 essais sur pièces massives; la concordance numérique des essais n'ayant 

 aucune importance pratique. 



III. La méthode que nous avons indiquée s'applique évidemment aux 

 métaux qui ne sont pas homogènes; elle permet, en particulier, l'étude de 

 l'influence de la cémentation sur les plaques épaisses, sans qu'il soit besoin 

 de découper des fragments après la trempe, ce qui présente de réelles diffi- 

 cultés. Dans le cas des plaques de blindage, par exemple, on peut prélever 

 dans la pièce cémentée mais adoucie par un recuit une éprouvette prisma- 

 tique perpendiculaire aux faces et la soumettre à la trempe dans les condi- 

 tions indiquées plus haut en arrosant la face trempée; l'exploration à la bille 

 des faces latérales permet de déterminer la loi de variation de la dureté 

 suivant l'épaisseur que l'on peut obtenir par la trempe de la placjue elle-même. 



En opérant de cette façon, on observe, dans certains cas, que la dureté 

 de la partie située en arrière de la région cémentée est moindre que celle 

 qu'on obtient sur un barreau de même composition trempé dans les mêmes 

 conditions, mais ne présentant pas de région cémentée. Cela s'explique si 

 l'on tient compte que le dégagement de chaleur correspondant à la reca- 

 lescence, que la trempe modérée ne fait pas disparaître complètement, est 

 beaucoup plus accentu<''e dans le métal cémenté et produit, par suite, un 

 ralentissement dans le refroidissement des régions situées au delà. On 

 comprend ainsi pourquoi, dans une plaque cémentée d'un seul côté et 

 trempée sur les deux faces, on peut observer un minimum de dureté en 

 arrière de la partie cémentée, fait qui avait été observé mais semblait 

 correspondre à une anomalie. 



Enfin, on peut signaler que réchaufTemenl des échantillons isolés ihermi- 

 quement sur les faces latérales donne lieu aux mêmes obser\atioDS que le 

 refroidissement par aspersion d'une base, et permet, ])ar suile, de déduire 

 d'expériences faites à échelle réduite, les lois d'échaufTement des pièces 

 massives. 



M. Ch. Barrois présente à l'Académie (') un Mémoire sur les Faunes siluro- 

 dévonienncs de Liévin et de V Artois. Ce Mémoire écrit avec la collaboration 

 de MM. P. Pruvost et G. Dubois, et comprenant 8 planches et plusieurs 

 tableaux synoptiques, termine la monographie de ces formations |»oursuivie 



(') Séance du i*"" mai 1922. 



